Per una esposizione completa dello stato attuale della questione riman- 

 diamo ai recenti e autorevoli libri di 0. De Vries, Estate Rubber. Batavia, 1920, 

 pag. 361; e di G. S. Whitby, Plantation Rubber, London, 1920, pag. 100. 



Da qualche tempo noi abbiamo iniziato ricerche allo scopo di studiare 

 intimamente la natura fisico-chimica dei cambiamenti causati dalla pecio- 

 sità: questo lavoro non è ancora terminato e i risultati saranno pubblicati 

 a suo tempo; esso ci ha condotto però alla scoperta di alcuni fatti m\\' ori- 

 gine della peciosiià che noi crediamo non siano privi di interesse e che 

 formano il soggetto della presente Nota. 



Nel corso delle nostre esperienze noi cercammo di riprodurre artificial- 

 mente la peciosità. È ben noto che essa può essere provocata dalla pre- 

 senza di composti di rame, ma altre sostanze possono essere usate con suc- 

 cesso, così ad es. il biossido di manganese è un agente assai efficace a questo 

 scopo. Thomson e Lewis (« Mem. Manchester Lit. and Phil. Soc, 1891. 4 

 [4] 266) hanno stabilito che il biossido di manganese mescolato alla gomma 

 ne causa la totale deteriorazione se la mescolanza viene scaldata per 10 

 giorni a 140° P. (=71° C). 



Noi abbiamo ottenuto i migliori risultati con biossido di manganese 

 colloidale preparato precipitando una soluzione di permanganato potassico con 

 tiosolfato sodico (vedi Newton Friend, A Text book of inor gante Chemistr/j, 

 voi. Vili, M. Doncaster, London. 1915. pag. 285). Quando 1 % di questo 

 biossido è mescolato con della gomma e la mescolanza è tenuta a temperatura 

 ambiente (16°-20°), la peciosità si manifesta ben presto e dopo qualche set- 

 timana la gomma è molto appiccicaticcia. quasi fluente. 



Avendo trovato che il biossido di manganese è un agente così ener- 

 gico nel provocare artificialmente la peciosità, si presentò alla nostra mente 

 l'ipotesi che allo stesso agente si potesse in molti casi attribuire l'origine 

 della peciosità naturale. Questa presunzione era confortata dal fatto della 

 grande diffusione dei composti del manganese, sia nel suolo, sia negli organismi 

 viventi e della ben conosciuta attività di minime quantità di questo elemento. 

 Questo ultimo punto è stato illustrato da varii autori e particolarmente dalle 

 classiche ricerche di G. Bertrand (per un riassunto su questo argomento vedi: 

 D. Olaru, Róle du manganése en agricolture, Paris, Baillieres, 1920). 



Circa la presenza normale del manganese nella gomma cruda assai poco 

 è conosciuto: le poche osservazioni fatte dai primi autori sopra la sua in- 

 fluenza sulla peciosità avevano dato risultati negativi. Così De Vries {Estate 

 Rubber, pag. 366) dice che traccie di manganese aggiunte in forma di sali 

 di manganese al lattice o usate come permanganato potassico a lavare e 

 disinfettare i fogli di gomma cruda non sono note come causa di peciosità. 



Entro questi limiti noi non possiamo contraddire l'asserzione dell'autore 

 ora citato. Il permanganato potassico sodico è invece attivissimo per causare 

 la tackiness, come si può aspettare da un agente ossidante così potente. 



